— 11 — 
simativo, nè può essere diversamente, perchè dal mutato carattere di 
poliedria nelle facce analoghe dei cristalli di tipo diverso deve di neces- 
sità succedere una deviazione piìi o men forte del loro parallelismo; il 
quale è da ritenersi che si troverebbe esattissimo se non intervenisse 
la poliedria. Quando poi discorrendo dei diversi tipi di simmetria della 
medesima sostanza essi sono riferiti ai diversi sistemi cristallografici , 
con ciò non s'intende altro se non che nei cristalli dei quali si discorre 
ci ha la simmetria di facce che contraddistingue quel dato sistema, senza 
inferirne per i cristalli polisimmetrici la differenza geometrica che co- 
munemente si attribuisce ai cristalli di diverso sistema. 
Solfato di potassa. 
Conforme al disegno propostomi di cercare per ogni verso le somi- 
glianze e le differenze tra i cristalli di tipo diverso delle sostanze poli- 
simmetriche, il solfato di potassa mi ha offerto largo campo d'investi- 
gazioni , probabilmente dopo lunghissimo studio non ancora del tutto 
esplorato. E moltissimi particolari degni di nota mi è avvenuto osser- 
vare, che quantunque potranno essere reputati non necessarii allo svol- 
gimento della presente tesi , pure ho creduto doverne fare menzione per 
nulla omettere di ciò che può servire a far conoscere per quali punti si 
avvicinano e per quali altri punti si scostano gli uni dagli altri i cri- 
stalli trimetrici ortogonali, o prismatici, dai romboedrici. Quindi trat- 
terò in distinti paragrafi delle loro misure goniometriche , della loro 
forma dipendente dalla variabile estensione delle facce, della loro gemi- 
nazione, della maniera di attaccarsi i cristalli nel loro nascere e d'in- 
grandirsi, della loro poliedria, della fosforescenza, della chimica com- 
posizione, ed in ultimo luogo delle condizioni necessarie per avere cri- 
stalli dell'uno o dell'altro tipo, e del loro metamorfismo. 
Misure goniometriche. Assai lievi sono le differenze tra le inclinazioni 
delle facce analoghe prese nei cristalli di tipo diverso, come apparirà 
riscontrando le misure goniometriche del seguente quadro. Intanto la 
cagione per la quale dalie soluzioni di solfato potassico si hanno cri- 
stalli romboedrici in luogo degli ordinarli cristalli prismatici essendo 
la presenza di determinata quantità di solfato sodico, non ho trascu- 
rato investigare se lo stesso solfato di soda, quando non giunge a quella 
quantità proporzionale richiesta per prodursi i cristalli romboedrici , 
fosse capace almeno di modificare le inclinazioni delle facce dei cristalli 
